1<J16 Sitzuug vom 23. März. A. ltosiwal. 1 1 'J 



durch einen kürzeren Versuchszeitraum (8 Minuten) der Abnützung 

 unterzogen, so bleibt nicht nur das Tou lasche Prinzip un- 

 erfüllt, sondern es kommt auch der Größe der Schuf fläche 

 des Versuchskörpers ein mitbestimmender Einfluß auf die Abschliff- 

 menge zu. 



Bei den Härtebestimmungen an Gesteinen, wo man die Her- 

 stellung der Versuchskörper ganz in der Hand hat, wurde daher seit 

 Jahren eine normale Flächen große von 4 cw 2 allen Probe- 

 abschliffen zugrunde gelegt. Abweichungen von derselben, welche 

 zwischen 3 und zirka ö 1 ^ cm 2 liegen, haben selten einen größeren 

 Einfluß als + 2 Prozent, eine Korrektur, welche von den zufälligen 

 Beobachtungsfehlern meist verdeckt wird. Für die Mineralproben hin- 

 gegen, wo man aus Mangel an anderem Material zuweilen zur Be- 

 nützung kleinerer Stücke gezwungen ist, ist diesem Einflüsse sorg- 

 fältig Rechnung zu tragen. Zu diesem Zwecke wurden eigene Ver- 

 suchsreihen für den 8-Minuten-Abschliff durchgeführt, deren Ergeb- 

 nisse die Grundlagen für eine entsprechend genaue Flä chenkorrek- 

 tion geliefert haben. Sie wird schon sehr beträchtlich bei Abnahme 

 der Schliffläche von 3 auf 2 cm 2 , wo sie bei minder harten Mineralen 

 auf - - 20% steigen kann ; noch kleinere Versuchsflächen sind daher, 

 wenn es sich nicht um Skiente handelt, von der Härtebestimmung 

 mittelst des normalen, oberwähnten Korundabschliffes auszuschließen. 



Die in der Tabelle der Härteskala vom Jahre 1896 a. a. 0. 

 angeführten Zahlen wurden nun zum erheblichen Teil an viel kleineren 

 Versuchsflächen gewonnen. Diese Werte wurden ausgeschaltet und 

 jetzt neue Maßzahlen für alle Härtestufen teils durch Repetition, teils 

 durch Verwendung ganz anderer Versuchskörner gewonnen. 



Die Resultate dieser neuen Härtebestimmung nach einheit- 

 licher Methode sind in der Tabelle pag. 142 — 143 verzeichnet. Alle 

 binnen 8 Minuten erzielten Gewichts- bezw. Volumsverluste sind auf 

 die Normalfläche von 4 cm 2 und den Abschliff durch Normalkorund- 

 pulver reduziert. 



Von den zahlreichen Einzelbeobachtungen, welche den Maß- 

 zahlen der Tabelle zugrunde liegen, seien an dieser Stelle die wich- 

 tigsten angegebenen und nach den Gliedern der Mohsschen Skala 

 in Reihe gestellt. 



1. Talk. 



a) Dichter, weißer Talkschiefer, „Edeltalk" von Mautern. 

 Schieferung wenig ausgesprochen. 



1. Abschliff, annähernd _L Schieferung 5642 mg 



2. Abschliff, schräg zur Schieferung 6562 „ 



3. Abschliff, Richtung nicht feststellbar .... 5436 „ 



4. Abschliff, normal zu 3, Längsbruch V . . . . 3965 „ 



Mittelwert . . . 5401 mg 

 Spez. Gewicht = 2-782; daher . . . 1936 mm* 



18* 



